der Umgebung von Kamsdorf in Thüringen. 
363 
der Entfernung vom Gange an Grösse allmählich abnehmen, bis 
schliesslich eine ganz feinkörnige Abart an den veränderten Zech- 
stein grenzt. Secundär sind längs der Rücken Theile des Lagers in 
Brauneisenstein umgewandelt. — Auch das obere, vom Hangenden 
»Eiseukalk« stets durch eine deutliche Schichtungsfuge scharf 
getrennte Lager scheint der Hauptsache nach ehedem aus Spath- 
eisenstein bestanden zu haben, ist gegenwärtig aber in seiner 
überwiegenden Masse zu Brauneisenstein verändert. Nur ver- 
einzelte, grössere und kleinere Fladen und Kerne innerhalb des 
umgebenden, vielfach drüsigen Brauneisens zeigen noch die frühere 
Beschaffenheit. — Als Gerippe vieler Drusen tritt, besonders ge- 
hänft unfern der Rücken im oberen Lager, Schwerspath auf, der 
auch sonst in derben und krystallisirteu Massen mit Kalkspath, 
Bitterspath und Arragonit das Eisenerz durchtrümert und das- 
selbe leider hier und da bis zur Unbanwürdigkeit verunreinigt. 
(Eiserner Johannes.) Pyrolusit und Wad ffuden sich in Nestern, 
kleinen Trümern und innerhalb der Glaskopfdrnsen ; sie wurden 
gelegentlich der Umsetzung des mauganhaltigen Eiseuspaths zu 
Brauneisen ausgeschiedeu. 
Ueber die Beschaffenheit der Kamsdorfer Eisenerze, welche 
ein nicht unbedeutender Maugaugehalt und der Mangel an Phos- 
phor zur Stahlbereitung besonders geeignet macht, geben zahl- 
reiche Analysen näheren Aufschluss, von denen wir einige ältere 
und einige neuere hier auführeu: 
I. Spatlieisenstein. Durchschnittsprobe von 7 Schächten. 
Analysirt durch v. Bibra. 
Eisenoxydul 
48,64 pCt. 
Mangauoxydul 
3,80 
Kupferoxyd 
Kieselerde . 
Thonerde 
Kalkerde 
4,19 » 
0,99 » 
32,91 » 
0,24 » 
5,54 » 
3,81 
Talkerde 
Kohlensäure 
100,12 pCt. 
